표 1 에 나타내 는 화학 성분 의 강 을 용제 ( 溶 製 ) 하 여 얻 은 주편 ( slab ) 을 열압 ( hot rolling ) , 산 세정 후 , 냉간 압연 에 의해 1 . 2 ㎜ 두께 의 냉연 강판 으로 했 다 . 그 후 , DFF 형 가 열 대 를 갖 는 CGL 에서 가 열 대 출 측 온도 , 공기비 및 , 필요 에 따라서 H 2 O 나 CO 를 가 열대 에 도입 해 CO / H 2 O 비 를 적절히 변경 하 여 가열 했 다 . DFF 출 측 강판 온도 및 폭 방향 온도 분포 는 방사 온도계 로 측정 했 다 . 오스테나이트 단 상역 또는 이상 역 에서 열처리 후 , 463 ℃ 의 아연 도금 욕 에서 도금 을 행하 고 , 또는 추가 로 합금화 처리 를 행했 다 . 얻 어 진 강판 에 대하 여 0 . 3 ％ 의 조 질 ( temper ) 압연 을 행했 다 .